• ' 182 



Lichtschimmer bemerkt, welcher bei einigen als gelbliches 

 Licht deutlich erkennbar war. Bei plötzlicher Abnahme 

 der angewandten Temperatur verschwand der Lichtschein 

 bald, kam aber bei erneuter Erwärmung wieder zum Vor- 

 schein. Durch Ueberhitzen verlor das Mineral seine Leucht- 

 kraft vollkommen. Die helleren Varietäten dieses Minerals 

 besassen keine Phosphorescenz durch Erwärmen. 



3. Gaylussü. 



Die Proben, welche zu den Versuchen verwandt wur- 

 den, rührten von einigen äusserlich etwas zersetzten Kry- 

 stallen her: die von der äussern, weissen Masse befreiten 

 Krystalle wurden gepulvert und erst beobachtet, nachdem 

 sie 4 Tage lang im Dunkeln aufbewahrt waren. Nach 

 einem zischenden Geräusch erschien plötzlich ein helles, 

 gelbes Licht, welches bei stärkerer Erwärmung in grün 

 überging; nach einiger Zeit überlief plötzlich, als die Glüh- 

 hitze beinahe erreicht war. ein tief rbthes Licht die sämmt- 

 lichen Mineralkörnchen. Diese Beobachtung schien auf den 

 ersten Blick mit den oben weiter ausgeführten Erörterungen 

 über die Reihenfolge der auftretenden Farben im Wider- 

 spruch zu stehen; dem ist aber nicht so, da das zuletzt 

 auftretende Licht von einer chemischen Veränderung begleitet 

 war, wie die nähere Untersuchung ergab : sämmtliche Körn- 

 chen waren mit einer schwarzen Masse umgeben und in 

 der Mitte derselben war ein heller, zerreiblicher Kern vor- 

 handen, welches vorher nicht der Fall war; erneute Er- 

 wärmung rief kein Licht wieder hervor. 



4. Salmiak. 



5. Alaun. 



6. Soda. — 7. Salpeter. 



An diesen Salzen wurde in ihren verschiedenen beob- 

 achteten Vorkommnissen keine Phosphorescenz durch Er- 

 wärmen beobachtet; in Ermangelung natürlicher Soda wurde 

 zu den Versuchen künstliche verwandt. 



B. Familie des Gypses. 

 Hinsichtlich der Intensität der Phosphorescenz ergiebt 

 sich für die zu dieser Familie gehörenden und der Unter- 

 suchung unterworfenen Mineralien folgende Reihenfolge : der 

 Anhydrit besitzt die glänzendste und je nach den Vorkom- 



